단 , 마무리 압연 개시 온도 가 850 ℃ 를 밑도 는 경우 에 는 , 마무리 압연 개시 시 에 있 어서 의 강판 두께 를 t 2 로 하 고 , 마무리 압연 개시 온도 가 850 ℃ 를 초과 하 는 경우 에 는 , 강판 의 t / 2 위치 에서 의 온도 가 850 ℃ 에서 의 강판 두께 를 t 2 로 하 여 상기 진변 형 을 산출 한다 . 한편 , 마무리 압연 종료 온도 가 「 Ar 3 변태점 + 10 ℃」 에 달하 지 않 는 경우 ( 「 Ar 3 변태점 + 10 ℃」 를 초과 하 는 경우 ) 에 는 , 마무리 압연 종료 시 에 있 어서 의 강판 두께 를 t 3 로 하 고 , 마무리 압연 종료 온도 가 「 Ar 3 변태점 + 10 ℃」 보다 밑 도 는 경우 에 는 , 「 Ar 3 변태점 + 10 ℃」 에서 의 강판 두께 를 t 3 로 하 여 상기 진변 형 을 산출 한다 .